i52 MIN 



avec du charbon dans une cornue de terre qui puisse sup- 

 porter un fort degré de feu; on recueille le métal dans un 

 récipient que l'on maintient constamment refroidi. Toutefois, 

 comme il se perd toujours beaucoup de zinc, on ne peut 

 regarder ce procédé comme un bon moyen d'essai. 



L'essai par la voie liuniide est préférable sous le rapport de 

 l'exactitude. 



Essai des minerais de mercure. 



§ XII. L'essai par la voie sèche peut avoir deux objetsdifTerens, 

 ou bien de constater la quantité de cinnahre qu'ils renferment, 

 ou bien d'obtenir le mercure à l'état métallique. Dans le 

 premier cas, il suffit de séparer exactement et d'abord par 

 le lavage, la gangue qui se trouve mêlée dans le minerai; en- 

 suite, après avoir pulvérisé le tout, on sublime aisément le 

 cinnabrc en nature, en distillant à une chaleur convenable. 



Lorsque le minerai contient du mercure liquide, la distilla-' 

 tion le sépare aisément; mais quand il y a en même temps 

 du sulfure de mercure et que l'on veut décomposer celui-ci, 

 on mêle le minerai pulvérisé avec partie égale de limaille de 

 fer; lorsqu'il y a beaucoup de sulfure, il convient même de 

 mettre le double en poids de cette même limaille ; ou 

 distille ensuite le mélange dans une cornue dont le col est 

 maintenu presque vertical, afin d'obtenir du mercure plus 

 pur. 



Essai des minerais d'antimoine. 



§ XIII. L'essai parla voieséche des minerais d'antimoine exige 

 beaucoup de précautions et consiste dans une distillation à 

 la chaleur rouge et dans des vases exactement fermés; mais 

 lorsqu'il s'agit seulement de connoître la quantité de sulfure 

 d'antimoine qui est contenue dans le minerai, il vaut mieux, 

 ainsi que nous avons eu occasion de le dire, se borner à 

 exécuter avec soin un lavage convenable. Du sulfure supposé 

 pur il est facile de conclure la quantité d'antimoine métalli- 

 que, puisque le premier contient toujours 7:2,77 de métal. 



Un autre moyen d'essai consiste à traiter le minerai sulfuré 

 avec moitié de son poids de limaille de fer bien pure; en fondant 

 dans un creuset, on obtient l'antimoine sans soufre, ou ce 

 qu'on appelle le régule. Si le minerai contenoit, outre du 



